18 
ralleller Rechtecke mit abgesiumpften Ecken, von tompakgelber 
Farbe und verschiedenen Nüancen. Bei fernerer Einwirkung des Chlor- 
wasserstoffs verschwindet diese Farbe, die Schärfe der Contouren 
nimmt ab und es zeigt sich nur eine körnige Structur ohne die- 
jenigen detaillirten Schraffirungszeichnungen, welche bei Aetzung 
mit verdiinnter Salpetersaiire bemerkt werden. Das verschiedene 
Verhalten des Stoffs des Kamazits zur Chlorwasserstoff- und Salpe- 
tersaiire, so wie die verschiedene Intensität und die Niiancen der 
Farben der Individuen, welche bei Einwirkung der Chlorwasser- 
stoffsaüre auf den Kamazit hervortreten, zwingt daran zu zweifeln, 
dass es ein homogener Stoff mit bestimmter chemischer Zusam- 
mensetzung, welche durch die Formel Ре,, № ausgedrückt wird, 
ist. Deutet nicht die Verschiedenheit der Schraffirungsrichtung in 
verschiedenen Theilen desselben Blattes auf verschiedene Anord- 
nung der Individuen, und die Verschiedenheit in der Intensität 
und den Nüancen der Färbung—auf verschiedene Oxydationsver- 
hältnisse und folglich auf Verschiedenheit in der chemischen Zu- 
sammensetzung? Es ist sehr leicht möglich, dass der Kamazit ein 
isomorphes Gemenge verschiedener Verbindungen von Nickel, Ko- 
balt und Eisen ist, dessen Formel festzustellen einstweilen unmö- 
slich ist, weil wir die Methoden zur Ausscheidung dieser Verbin- 
dungen in ungebundenem Zustande nicht besitzen. Eben so kann 
man nichts Positives von der Form der Blätter des Kamazits sa- 
sen, ungeachtet dass auf dem erzielten Schnitte des Meteoriten 
der Querdurchschnitt Eines derselben zu sehen ist, welcher an 
ein Sechseck erinnert. Wenn man jedoch den Druck in Betracht 
zieht, welchen der Meteorit beim Durchgang durch die Athmos- 
phäre erleiden musste, so wird uns die Veränderung der ursprün- 
slichen Form der Blätter des Kamazits in Abhängigkeit von dem 
genannten Drucke vollkommen begreiflich, und jeder Versuch, die 
krystallinische Form auf Grund der Grösse der gemessenen Win- 
kel dieses Sechsecks wiederherzustellen, würde zu einem problema- 
tischen Resultate führen. Der Kamazit ist an einigen Stellen ein- 
sefasst von Tänit,—einer Verbindung von Eisen und Nickel mit 
der Formel Fe, № nach Reichenbach,—welcher, da er sich der 
Einwirkung verdünnter Salpetersaiire schwer unterwirft, auf dem 
seätzten Blatte als eine convexe Einfassung hervorragt. In den 
drei- oder viereckigen Feldern des Plessits oder Fülleisens von 
Reichenbach, des Eisens, ‚welches den Raum zwischen den Blät- 
tern des Kamazits ausfüllt, lagert sich der Tänit in parallellen 
Streifen, deren Richtung ‘mit der allgemeinen Richtung der Kama- 
№ 2. 1890. 13 
